167 



Pulver. Diese basisch kohlensaure ßeryllerde erscheint unter 

 dem Mikroskop unkrystallinisch, oder wenigstens sehr zweifel- 

 haft krystallinisch. Über der Spirituslampe geglüht, verliert sie 

 leicht ihre Kohlensaure und ihren Wassergehalt, und bildet ein 

 sehr lockeres, unter dem Microscope unkrystallinLsches Pulver, 

 das in Chlorwasserstoffsäure schwerlöslich ist. Mit Wasser ange- 

 rührt erwärmt sie sich nicht. Wegen der grofsen Lockerheit konn- 

 ten nur kleine Mengen zur Bestimmung des spec. Gewichts ange- 

 wandt werden. Dasselbe schwankte zwischen 3,090 und 3,083. 



Diese Beryllerde wurde dem Feuer des Porcellanofens aus- 

 gesetzt. Sie verwandelte sich in eine zusammengebackene Masse 

 von sehr geringem Volumen, die sich aber leicht im Agatmör- 

 ser zerdrücken liefs. Unter dem Microscope besichtigt bestand 

 sie aus lauter schönen ausgebildeten Krystallen, die sechsseitige, 

 uud wie es schien, reguläre Prismen wie der Corund bildeten. 

 Sie hatte das spec. Gewicht 3,021. 



Es ist in der That eine sehr auffallende Erscheinung, dafs 

 das lockere Pulver der schwach geglühten Beryllerde, das ein 

 so grofses Volumen einnimmt, eine gröfsere Dichtigkeit hat, als 

 die im Porcellanofen geglühte, welche scheinbar ein so geringes 

 Volumen einnimmt. 



Fällt man Beryllerde aus ihrer chlorwasserstoffsauren Auflö- 

 sung durch Ammoniak, so erhält man sie nach dem Glühen über 

 der Spirituslampe von einem weit geringeren Volumen, als die 

 lockere, durchs Glühen der kohlensauren Verbindung erhaltene 

 Erde. Sie gleicht dann der Thonerde, erscheint auch wie diese 

 unter dem Mikroskope als durchscheinende Massen, die durch- 

 aus nichts von einer krystallinischen Structur zeigen. Ungeachtet 

 aber der scheinbaren gröfseren Dichtigkeit fand der Verfasser 

 dafs das spec. Gewicht derselben das nämliche ist, wie das der 

 schwach geglühten kohlensauren Erde; es war 3,096. Dem 

 Feuer des Porcellanofens ausgesetzt, wurde eine zusanimenge- 

 sinterte Masse erhalten, die unter dem Microscope vollkommen 

 krystallinisch erschien, und eine Dichtigkeit von 3,027 zeigte. 

 Sie war also gleich der im Porcellanfeuer geglühten Erde aus 

 der kohlensauren Verbindung. 



Nimmt man das spes. Gewicht der Beryllerde, welches der 

 in der Natur vorkommenden Thonerde entspricht, zu 3,021 an, 



